186 Ueher chinesische Münzen. 



bis 1857) zusammen einen Betrag von 20 Mill. Pfd. Sil- 

 ber zum Werthe von 600 Mill. Thlrn. ergeben würde, 

 gegen 3,895,000 Pfd. Gold zum Werthe von 1,752,750,000 

 Tiilr. ( Wochenschr. des schles. Ver. für Berg- und Hütteniv. 

 1859. — Dingl. iwlyt. Journ. Bd. 151.) B. 



lieber cliinesisclie Münzeu. 



Die geringe Kenntniss, welche wir von der chinesischen 

 Metallurgie und den Münzen besitzen, und ob etwa die 

 Chinesen ihre Legirungen direct aus den Erzen oder 

 durch Zusammenschmelzung der Metalle nach eigen- 

 thümlichen Verhältnissen darstellen, gab F. A. Genth 

 Veranlassung, verschiedene Untersuchungen darüber an- 

 zustellen. 



Alle chinesischen Münzen sind gegossen und nie ge- 

 schlagen oder geprägt. Viele derselben, welche Genth " 

 geprüft hat, zeigten Eindrücke von dem zur Form be- 

 nutzten feinen Sande, andere Avaren hohl, andere hatten 

 die Form nicht vollständig ausgefüllt, oder waren voll 

 sehr kleiner Risse und Lufthöhlen, weshalb das spec. Ge- 

 wicht von einigen beträchtlich niedriger gefunden wurde, 

 als es hätte der Fall sein müssen. G. J. Pöppelin von 

 Baltimore, ein Schüler Geuth's, hat unter seiner Leitung ^ 

 die folgenden, sehr sorgfältigen Analysen der vei'schiede- 

 nen chinesischen Münzen ausgeführt. Die Resultate der- 

 selben sind folgende: 



No. L Tschen. Farbe blass raessinggelb, graulich 

 auf dem frischen Bruche^ sehr gut geschmolzen, mit sehr 

 feinem Korn und sehr wenigen Lufthöhlen; ausserordent- 

 lich spröde. Sie enthielt: 



Proc. 



Kupfer 63,94 



Zinn 2,29 



Blei 6,02 



Zink 26,24 



Kobalt Spuren 



Eisen 1,35 



99,84. 



No. IL Tschen. Farbe blass bronzegelb. Die Com- 

 position war nicht homogen, und mit dem Vergrösserungs- 

 glase konnten zwei Legirungen, die eine messinggelb, 

 die andere blass kupferroth, unterschieden werden. Die 

 Farbe des frischen Bruches war grünlich, mittleres Korn, 

 spröde. Sie enthielt: 



